natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Soak a piece of cotton cloth (as per ISO 105) until saturation with the mixture defined in paragraph 2.2.2.1 above and, within 10 seconds, apply it for 10 minutes to the outer face of the sample at a pressure of 50 N/cm2, corresponding to an effort of 100 N applied on a test surface of 14 × 14 mm.
Platta materialprover av varje ljusgenomsläppande plastelement i systemet ska exponeras för ljuskällans ljus.
During this 10-minute period, the cloth pad shall be soaked again with the mixture so that the composition of the liquid applied is continuously identical with that of the test mixture prescribed.
Förhållanden såsom vinklar och avstånd mellan proverna ska vara desamma som i systemet.
During the period of application, it is permissible to compensate the pressure applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
Alla prover ska ha samma färg och i förekommande fall ha ytbehandlats på samma sätt som systemets delar.
Cleaning
Efter 1500 h kontinuerlig exponering ska det genomsläppta ljusets kolorimetriska egenskaper uppfyllas med hjälp av en ny ljuskälla, och provexemplarets yttre yta får inte uppvisa sprickor, rispor eller flisbildning och inte vara deformerad.
At the end of the application of the test mixture, the samples shall be dried in the open air and then washed with the solution described in paragraph 2.3 (Resistance to detergents and hydrocarbons) at 23 °C ± 5 °C.
Det är inte nödvändigt att kontrollera de interna materialens motståndskraft mot ultraviolett strålning från ljuskällan om den överensstämmer med föreskrifter nr 37 och/eller om den är av gasurladdningstyp och/eller en lysdiodmodul och avger svag ultraviolett strålning eller om åtgärder vidtas för att skydda systemets delar mot ultraviolett strålning, t.ex. med hjälp av glasfilter.
Afterwards the samples shall be carefully rinsed with distilled water containing not more than 0,2 per cent impurities at 23 °C ± 5 °C and then wiped off with a soft cloth.
Motståndskraft mot rengöringsmedel och kolväten
After the test of resistance to atmospheric agents, the outer face of the samples shall be free from cracks, scratches, chipping and deformation, and the mean variation in transmission Δt = (T2 – T3)/T2 measured on the three samples according to the procedure described in Appendix 2 to this annex shall not exceed 0,020 (Δtm < 0,020).
Motståndskraft mot rengöringsmedel
After the test of resistance to chemical agents, the samples shall not bear any traces of chemical staining likely to cause a variation of flux diffusion, whose mean variation Δd = (T5 – T4)/T2 measured on the three samples according to the procedure described in Appendix 2 to this annex shall not exceed 0,020 (Δdm < 0,020).
Den yttre ytan på de tre provexemplaren (lyktglas eller materialprover) ska värmas till 50 °C ± 5 °C och sedan under 5 min sänkas ned i en blandning som hålls vid 23 °C ± 5 °C och som består av 99 delar destillerat vatten med högst 0,02 % föroreningar och 1 del alkylarylsulfonat.
Resistance to light source radiation
Vid slutet av provningen ska provexemplaren torka vid 50 °C ± 5 °C.
If necessary the following test shall be done:
Provexemplarens yta ska rengöras med en fuktig trasa.
Flat samples of each light transmitting plastic component of the system are exposed to the light of the light source.
Motståndskraft mot kolväten
The parameters such as angles and distances of those samples shall be the same as in the system.
Ytterytan på dessa tre provexemplar ska sedan gnuggas lätt under 1 min med en bomullstrasa indränkt i en blandning bestående av 70 % n-heptan och 30 % toluen (volymprocent), och får sedan lufttorka.
These samples shall have the same colour and surface treatment, if any, as the parts of the system.
Sedan ovanstående två provningar genomförts efter varandra får medelförändringen i ljustransmission Δt = (T2 – T3)/T2, uppmätt på de tre provexemplaren enligt det förfarande som beskrivs i tillägg 2 till denna bilaga, inte vara större än 0,010 (Δtm ≤ 0,010).
After 1500 hours of continuous exposure, the colorimetric specification of the transmitted light must be met with a new light source, and the surface of the samples shall be free of cracks, scratches, scaling or deformation.
Motståndskraft mot mekanisk förslitning
The UV-resistance testing of internal materials to light source radiation is not necessary if light sources according to Regulation No 37 and/or low-UV-type gas discharge light sources and/or low-UV-type LED modules are being applied or if provisions are taken, to shield the relevant system components from UV radiation, e.g. by glass filters.
Mekanisk förslitningsmetod
Resistance to detergents and hydrocarbons
Ytterytan av de tre nya provexemplaren (lyktglasen) ska utsättas för provning med jämn mekanisk förslitning enligt den metod som beskrivs i tillägg 3 till denna bilaga.
Resistance to detergents
Efter denna provning ska variationerna
The outer face of three samples (lenses or samples of material) shall be heated to 50 °C ± 5 °C and then immersed for five minutes in a mixture maintained at 23 °C ± 5 °C and composed of 99 parts distilled water containing not more than 0,02 per cent impurities and one part alkylaryl sulphonate.
i transmission : Δt = (T2 – T3)/T2
At the end of the test, the samples shall be dried at 50 °C ± 5 °C.
och spridning : Δd = (T5 – T4)/T2
The surface of the samples shall be cleaned with a moist cloth.
mätas enligt det förfarande som beskrivs i tillägg 2 i det område som anges i punkt 2.2.4.1.1 i dessa föreskrifter.
Resistance to hydrocarbons
Medelvärdet för de tre provexemplaren ska vara sådant att
The outer face of these three samples shall then be lightly rubbed for one minute with a cotton cloth soaked in a mixture composed of 70 per cent n-heptane and 30 per cent toluene (volume per cent), and shall then be dried in the open air.
Provning av eventuella beläggningars vidhäftningsförmåga
After the above two tests have been performed successively, the mean value of the variation in transmission Δt = T2 – T3)/T2 measured on the three samples according to the procedure described in Appendix 2 to this annex shall not exceed 0,010 (Δtm ≤ 0,010).
Preparering av provexemplaret
Resistance to mechanical deterioration
En 20 × 20 mm stor yta av beläggningen på ett lyktglas ska skäras med ett rakblad eller en nål i ett rutmönster där rutorna är cirka 2 × 2 mm. Bladets eller nålens tryck ska vara tillräckligt för att åtminstone genomtränga beläggningen.
Mechanical deterioration method
Beskrivning av provningen
The outer face of the three new samples (lenses) shall be subjected to the uniform mechanical deterioration test by the method described in Appendix 3 to this annex.
Använd självhäftande tejp med en vidhäftningsförmåga på 2 N/(cm bredd) ± 20 % mätt under de standardiserade förhållanden som anges i tillägg 4 till denna bilaga.
After this test, the variations:
Tejpen, som ska vara minst 25 mm bred, ska under minst 5 min pressas mot ytan som preparerats enligt punkt 2.5.1.
In transmission : Δt = (T2 – T3)/T2
Därefter ska tejpens ände belastas med en kraft så att vidhäftningsförmågan till aktuell yta balanseras av en kraft som är vinkelrät mot ytan.
And in diffusion : Δd = (T5 – T4)/T2
Därefter ska tejpen dras bort med en jämn hastighet av 1,5 m/s ± 0,2 m/s.
Shall be measured according to the procedure described in Appendix 2 in the area specified in paragraph 2.2.4.1.1 of this Regulation.
Ingen väsentlig försämring av den inrutade ytan får ha uppstått.
The mean value of the three samples shall be such that:
Försämringar vid korsningarna mellan rutorna eller kanterna av snitten är tillåtna om den försämrade ytan inte är större än 15 % av den inrutade ytan.
Test of adherence of coatings, if any
Provningar av hela systemet utrustat med ett lyktglas av plast
Preparation of the sample
Motståndskraft mot mekanisk förslitning av lyktglasets yta
A surface of 20 mm × 20 mm in area of the coating of a lens shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm.
Lyktglaset på system nr 1 ska utsättas för den provning som beskrivs i punkt 2.4.1.
The pressure on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.
Efter provningen får resultaten av de fotometriska mätningarna som görs på ett system eller en eller flera delar därav i enlighet med dessa föreskrifter inte med mer än 30 % överstiga de gränsvärden som anges för punkt B50L, och inte heller underskrida med mer än 10 % de gränsvärden som anges för punkten 75R, i tillämpliga fall.
Description of the test
Lyktglaset på installationsenhet nr 2 ska utsättas för den provning som beskrivs i punkt 2.5.
Use an adhesive tape with a force adhesion of 2 N/(cm of width) ± 20 per cent measured under the standardized conditions specified in Appendix 4 to this annex.
KONTROLL AV PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE
This adhesive tape, which shall be at least 25 mm wide, shall be pressed for at least five minutes to the surface prepared as prescribed in paragraph 2.5.1 above.
När det gäller material som används för tillverkning av lyktglas, ska installationsenheter i en serie anses överensstämma med dessa föreskrifter om
Then the end of the adhesive tape shall be loaded in such a way that the force of adhesion to the surface considered is balanced by a force perpendicular to that surface.
provexemplarens ytteryta, efter provningen av motståndskraft mot kemisk påverkan och provningen av motståndskraft mot rengöringsmedel och kolväten, inte uppvisar sprickor, flisbildning eller deformation som är synlig med blotta ögat (se punkterna 2.2.2, 2.3.1 och 2.3.2 i denna bilaga),
At this stage, the tape shall be torn off at a constant speed of 1,5 m/s ± 0,2 m/s.
de fotometriska värdena, efter den provning som beskrivs i punkt 2.6.1.1, i de mätpunkter som anges i punkt 2.6.1.2 ligger inom de gränser som föreskrivs för produktionsöverensstämmelse i dessa föreskrifter.
There shall be no appreciable impairment of the gridded area.
Om provresultaten inte uppfyller kraven ska provningarna upprepas med ett annat slumpvis valt provexemplar.
Impairments at the intersections between squares or at the edges of the cuts shall be permitted, provided that the impaired area does not exceed 15 per cent of the gridded surface.
Tillägg 1
Tests of the complete system incorporating a lens of plastic material
TIDSORDNING FÖR GODKÄNNANDEPROVNINGAR
Resistance to mechanical deterioration of the lens surface
A. PROVNINGAR PÅ PLASTMATERIAL (LYKTGLAS ELLER MATERIALPROVER TILLHANDAHÅLLNA ENLIGT PUNKT 2.2.4 I DESSA FÖRESKRIFTER)
The lens of system sample No 1 shall be subjected to the test described in paragraph 2.4.1 above.
Prov
After the test, the results of photometric measurements carried out on the system or part thereof in accordance with this Regulation shall not exceed by more than 30 per cent the maximum values prescribed at point B50L and not be more than 10 per cent below the minimum values prescribed at point 75R, if applicable.
Lyktglas eller materialprov
The lens of installation unit sample No 2 shall be subjected to the test described in paragraph 2.5 above.
Lyktglas
VERIFICATION OF THE CONFORMITY OF PRODUCTION
Begränsat fotometriskt (punkt 2.1.2)
With regard to the materials used for the manufacture of lenses, the installation units of a series shall be recognized as complying with this Regulation if:
Temperaturförändring (punkt 2.1.1)
After the test for resistance to chemical agents and the test for resistance to detergents and hydrocarbons, the outer face of the samples exhibits no cracks, chipping or deformation visible to the naked eye (see paragraphs 2.2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of this annex);
Mätning av ljustransmission
After the test described in paragraph 2.6.1.1 above, the photometric values at the points of measurement considered in paragraph 2.6.1.2 are within the limits prescribed for conformity of production by this Regulation.
Spridningsmätning
If the test results fail to satisfy the requirements, the tests shall be repeated on another sample of systems selected at random.
Atmosfärisk påverkan (punkt 2.2.1)
Appendix 1
Kemisk påverkan (punkt 2.2.2)
CHRONOLOGICAL ORDER OF APPROVAL TESTS
Rengöringsmedel (punkt 2.3.1)
A. TESTS ON PLASTIC MATERIALS (LENSES OR SAMPLES OF MATERIAL SUPPLIED PURSUANT TO PARAGRAPH 2.2.4 OF THIS REGULATION)
Kolväten (punkt 2.3.2)
Samples
Förslitning (punkt 2.4.1)
Lenses or samples of material
Vidhäftning (punkt 2.5)
Lenses
Motståndskraft mot ljuskällans strålning (punkt 2.2.4)
Limited photometry (para.
B. PROVNING AV KOMPLETTA SYSTEM (TILLHANDAHÅLLS ENLIGT PUNKT 2.2.3 I DESSA FÖRESKRIFTER)
2.1.2)
Komplett system
Temperature change (para.
Provexemplar nummer
2.1.1)
Försämring (punkt 2.6.1.1)
Transmission measurement
Fotometri (punkt 2.6.1.2)
Diffusion measurement
Vidhäftning (punkt 2.6.2)
Atmospheric agents (para.
Tillägg 2
2.2.1)
METOD FÖR MÄTNING AV SPRIDNING OCH TRANSMISSION AV LJUS
Chemical agents (para.
UTRUSTNING (se figur 1 nedan)
2.2.2)
Strålen från en kollimator K med halv avvikelse β/2 = 17,4 × 10– 4 rad är begränsad av en bländare Dτ med en 6 mm stor öppning mot vilken provstativet står.
Detergents (para.
En färglös samlingslins L2, som är korrigerad mot sfärisk aberration, förenar bländaren Dτ med mottagaren R. Diametern på linsen L2 ska vara sådan att den inte skärmar av ljuset som sprids av provexemplaret inom en kon med en halv toppvinkel av β/2 = 14°.
2.3.1)
En ringformig bländare DD, med vinklarna αo/2 = 1° och αmax/2 = 12° är placerad i linsen L2:s fokalplan.
Hydrocarbons (para.
Den ogenomskinliga centrala delen av bländaren är nödvändig för att hindra att ljuset kommer direkt från ljuskällan.
2.3.2)
Det ska vara möjligt att ta bort bländarens centrala del från ljusstrålen på ett sådant sätt att den när den sätts tillbaka hamnar i exakt samma läge.
Deterioration (para.
Avståndet L2 Dτ och brännvidden F2 för linsen L2 ska väljas så att bilden från Dτ helt täcker mottagaren R.
2.4.1)
För L2 rekommenderas en brännvidd på ca 80 mm.
Adherence (para.
När det ursprungliga infallande ljusflödet anges till 1 enhet, ska varje avläsnings absoluta noggrannhet vara bättre än 0,001 enhet.
2.5)
Optisk uppställning för mätning av variationer i spridning och transmission av ljus
Resistance to light source radiation (para. 2.2.4)
MÄTNINGAR
B. TESTS ON COMPLETE SYSTEMS OR PART(S) THEREOF (SUPPLIED PURSUANT TO PARAGRAPH 2.2.3 OF THIS REGULATION).
Följande avläsningar ska göras:
Complete systems
Mätning
Sample No
Med provexemplar
Deterioration (para.
Med central del av DD
2.6.1.1)
Avläst storhet
Photometry (para.
Infallande ljusflöde vid första avläsningen
2.6.1.2)
(före provning)
Adherence (para.
Transmitterat ljusflöde av det nya materialet inom ett fält av 24°
2.6.2)
Transmitterat ljusflöde av det provade materialet inom ett fält av 24°
Appendix 2
Spritt ljusflöde av det nya materialet
METHOD OF MEASUREMENT OF THE DIFFUSION AND TRANSMISSION OF LIGHT
Spritt ljusflöde av det provade materialet
EQUIPMENT (see Figure 1 below)
Tillägg 3
The beam of a collimator K with a half divergence β/2 = 17,4 × 10 – 4 rad is limited by a diaphragm Dτ with an opening of 6 mm against which the sample stand is placed.
METOD FÖR BLÄSTERPROV
A convergent achromatic lens L2, corrected for spherical aberrations links the diaphragm Dτ with the receiver R; the diameter of the lens L2 shall be such that it does not diaphragm the light diffused by the sample in a cone with a half top angle of β/2 = 14 degrees.
PROVNINGSUTRUSTNING
An annular diaphragm DD, with angles αo/2 = 1 deg and αmax/2 = 12 degrees is placed in an image focal plane of the lens L2.
Blästerpistol
The non-transparent central part of the diaphragm is necessary in order to eliminate the light arriving directly from the light source.
Den blästerpistol som används ska vara utrustad med ett munstycke med 1,3 mm diameter som tillåter en hastighet på vätskeflödet av 0,24 l ± 0,02 l/min vid ett driftstryck av 6,0 bar –0/+0,5 bar.
It shall be possible to remove the central part of the diaphragm from the light beam in such a manner that it returns exactly to its original position.
Under dessa driftsförhållanden ska det sprutmönster som erhålls vara 170 mm ± 50 mm i diameter på den yta som är utsatt för förslitning, på ett avstånd av 380 mm ± 10 mm från munstycket.
The distance L2 Dτ and the focal length F2 of the lens L2 shall be so chosen that the image of Dτ completely covers the receiver R.
Provningsblandningen ska bestå av
For L2 it is recommended to use a focal distance of about 80 mm.
kiselsand med hårdheten 7 på Mohs hårdhetsskala, med en kornstorlek på 0–0,2 mm och i det närmaste normalfördelad, med en vinkelfaktor av 1,8–2,
When the initial incident flux is referred to 1 the absolute precision of each reading shall be better than 0,001.
vatten med en hårdhet som inte är större än 205 g/m3, i en blandning bestående av 25 g sand per liter vatten.
Optical set up for measurement of variations in diffusion and transmission
PROVNING
MEASUREMENTS
Lyktglasets ytteryta ska en eller flera gånger utsättas för blästring enligt ovan.
The following readings shall be taken:
Blästerstrålen ska vara i det närmaste vinkelrät mot provytan.
Reading
Förslitningen ska kontrolleras med hjälp av ett eller flera provexemplar av glas som placeras som en referens nära det lyktglas som ska provas.
With sample
Blästring ska ske tills förändringen i ljusspridning för provexemplaret eller provexemplaren, mätta med den metod som beskrivs i tillägg 2, är sådan att Δd = (T5 – T4)/T2 = 0,0250 ± 0,0025.
With central part of DD
Flera referensexemplar får användas för kontroll av att hela den provade ytan förslitits homogent.
Quantity represented
Tillägg 4
Incident flux in initial reading
VIDHÄFTNINGSPROV FÖR TEJP
(before test)
SYFTE
Flux transmitted by the new material in a field of 24 degrees
Denna metod gör det möjligt att under standardiserade förhållanden avgöra den linjära vidhäftningskraften för en tejp på en glasskiva.
Flux transmitted by the tested material in a field of 24 degrees
PRINCIP
Flux diffused by the new material
Mätning av den kraft som behövs för borttagande av tejp från en glasplatta i en 90° vinkel.
Flux diffused by the tested material
FÖRESKRIVNA ATMOSFÄRISKA FÖRHÅLLANDEN
Appendix 3
De omgivande förhållandena ska vara 23 ± 5 °C och 65 ± 15 % relativ luftfuktighet.
SPRAY TESTING METHOD
PROVBITAR
TEST EQUIPMENT
Före provningen ska tejprullen prepareras under 24 h under föreskrivna förhållanden (se punkt 3).
Spray gun
Fem provbitar som alla är 400 mm långa ska provas från varje rulle.
The spray gun used shall be equipped with a nozzle 1,3 mm in diameter allowing a liquid flow rate of 0,24 ± 0,02 l/minute at an operating pressure of 6,0 bars – 0/+ 0,5 bar.
Dessa provbitar ska tas från rullen sedan de tre första varven tagits bort.
Under these operation conditions the fan pattern obtained shall be 170 mm ± 50 mm in diameter on the surface exposed to deterioration, at a distance of 380 mm ± 10 mm from the nozzle.
FÖRFARANDE
The test mixture shall be composed of:
Denna provning ska ske under de omgivningsförhållanden som anges i punkt 3.
Silica sand of hardness 7 on the Mohs scale, with a grain size between 0 and 0,2 mm and an almost normal distribution, with an angular factor of 1,8 to 2;
Ta de fem provbitarna som dragits av från rullen radiellt med en hastighet av cirka 300 mm/s och applicera dem inom 15 s på följande sätt:
Water of hardness not exceeding 205 g/m3 for a mixture comprising 25 g of sand per litre of water.
Fäst tejpen på glasskivan undan för undan med en lätt längsgående gnuggande rörelse med fingret, utan överdrivet tryck, så att inga bubblor lämnas kvar mellan tejpen och glasskivan.
TEST
Lämna enheten (glasskiva och tejp) under de föreskrivna atmosfäriska förhållandena i 10 min.
The outer surface of the lamp lenses shall be subjected once or more than once to the action of the sand jet produced as described above.
Dra loss ca 25 mm av provbiten från skivan i ett plan som är vinkelrätt mot provbitens axelriktning.
The jet shall be sprayed almost perpendicular to the surface to be tested.
Sätt fast skivan och vik tillbaka tejpens fria del 90°.
The deterioration shall be checked by means of one or more samples of glass placed as a reference near the lenses to be tested.
Lägg på kraft på ett sådant sätt att skiljelinjen mellan tejpen och skivan är vinkelrät mot denna kraft och vinkelrät mot skivan.
The mixture shall be sprayed until the variation in the diffusion of light on the sample or samples measured by the method described in Appendix 2, is such that: Δd = (T5 – T4)/T2 = 0,0250 ± 0,0025.
Dra loss tejpen med en hastighet av 300 ± 30 mm/s och notera den kraft som behövs.
Several reference samples may be used to check that the whole surface to be tested has deteriorated homogeneously.
RESULTAT
Appendix 4
De fem värden som fås ska ordnas efter storlek och medianvärdet tas som ett resultat av mätningen.
ADHESIVE TAPE ADHERENCE TEST
Detta värde ska uttryckas i newton per centimeter av tejpens bredd.
PURPOSE
BILAGA 7
This method allows to determine under standard conditions the linear force of adhesion of an adhesive tape to a glass plate.
MINIMIKRAV FÖR PROVTAGNING UTFÖRD AV KONTROLLANT
PRINCIPLE
Om inget uppmätt värde avviker i ofördelaktig riktning med mer än 20 % från de värden som föreskrivs i dessa föreskrifter.
Measurement of the force necessary to unstick an adhesive tape from a glass plate at an angle of 90 degrees.
För maximivärden i punkten B50L 170 cd (motsvarande 20 %) och 255 cd (motsvarande 30 %).
SPECIFIED ATMOSPHERIC CONDITIONS
För maximivärden i område III och på segmentet BLL: 255 cd (motsvarande 20 %) och 380 cd (motsvarande 30 %).
The ambient conditions shall be at 23 °C ± 5 °C and 65 ± 15 per cent relative humidity.
För minimivärdena i punkterna BR, P, i grupperna S50 + S50LL + S50RR, S100 + S100LL + S100RR och de som anges i fotnot 4 till tabell 1 i bilaga 3 till dessa föreskrifter (B50L, BR, BRR och BLL): hälften av erforderligt värde (motsvarande 20 %) och tre fjärdedelar av erforderligt värde (motsvarande 30 %).
TEST PIECES
Om HV för helljuset befinner sig innanför isoluxlinjen för 0,75 Emax och ingen avvikelse större än + 20 % för största värden och – 20 % för minsta värden kan konstateras för de fotometriska värdena i någon av mätpunkterna som anges i punkt 6.3.2 i dessa föreskrifter.
Before the test, the sample roll of adhesive tape shall be conditioned for 24 hours in the specified atmosphere (see paragraph 3 above).
Om resultaten av den provning som beskrivs ovan inte uppfyller kraven får systemet riktas om, förutsatt att strålens axel inte flyttas i sidled med mer än 0,5° åt höger eller vänster eller med mer än 0,2° uppåt eller nedåt.
Five test pieces each 400 mm long shall be tested from each roll.
System med uppenbara defekter ska inte beaktas.
These test pieces shall be taken from the roll after the first three turns were discarded.
DEN FÖRSTA PROVTAGNINGEN
PROCEDURE
Vid den första provtagningen ska fyra system väljas ut slumpmässigt.
The test shall be performed under the ambient conditions specified in paragraph 3 above.
De första två märks A och de andra två märks B.
Take the five test pieces while unrolling the tape radially at a speed of approximately 300 mm/s, then apply them within 15 seconds in the following manner:
Överensstämmelsen ifrågasätts inte
Apply the tape to the glass plate progressively with a slight length- wise rubbing movement of the finger, without excessive pressure, in such a manner as to leave no air bubble between the tape and the glass plate.
Vid provning enligt det provtagningsförfarande som visas i figur 1 i denna bilaga får överensstämmelsen för serietillverkade system inte ifrågasättas om avvikelserna i ofördelaktig riktning för de uppmätta värdena för systemen är följande:
Leave the assembly in the specified atmospheric conditions for 10 minutes.
Prov A
Unstick about 25 mm of the test piece from the plate in a plane perpendicular to the axis of the test piece.
ett system
Fix the plate and fold back the free end of the tape at 90 degrees.
högst
Apply force in such a manner that the separation line between the tape and the plate is perpendicular to this force and perpendicular to the plate.
mer än
Pull to unstick at a speed of 300 mm/s ± 30 mm/s and record the force required.
mer än
RESULTS
men högst
The five values obtained shall be arranged in order and the median value taken as a result of the measurement.
gå till prov B.